210 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



gaaende, at de sidste maa bestaa af FeS eller et jernrigt RS, 

 hvor E = Fe, Mn, Ca, o. s. v.; rimeligvis har vi for os ren 

 FeS. De opake skyer er fuldstaendig analoge med de tidligere 

 beskrevne (se pag. 205); de skyldes sulfid, som ikke har faaet 

 tid eller anledning til at krystallisere nd. 



Efter denne fremstilling sknlde man forelöbig vaere tilböje- 

 1ig til at vente, at de FeO-rige slagger fr a de ordinaere smelt- 

 ninger af kobbersten, nikkelsten, blvsten o. s. v. — hvilke som 

 bekjendt i alm. holder ca. 22 — 28 % svovl — i saerlig grad skulde 

 viPre svovlholdige. Vi har seet, at slagger fra masovne, altsaa 

 fra processer, hvor der altid kun er forhaanden relativt lidet 

 svovl, kan holde i alle fald ca. 2.5 % S, og endvidere ved 

 vi, at FeO i staerkere grad end MnO og CaO foröger smelte- 

 massernes evne til at oplöse svovl; da der ved de ordinsere 

 sten-smeltninger altid er store mängder af svovl tilstede, skiilde 

 fölgelig formodes, at slaggerne fra de sidstneevntc processer al- 

 tid skulde vfere aldeles overfyldte med sulfid; saa er dog ikke 

 tilfselde. — Som en orienterende bemferkning forudskikkes, at i 

 de her omhandlede slagger maa der (som det allerede paa pag. 

 194 — 195 er gjort) skarpt skilles mellem den svovlgehalt, som 

 skyldes mekanisk medrevne sten-partikler '), og den, som skyldes 

 RS, oplöst i smeltemassen paa samme maade, som tilfaeldet er 

 med RS i masovnsslagffer. 



Vi skal begynde med at eiennemgaa nogle relativt SiO.,- 

 rige slagger-) fra sten-smeltninger. — For et par aar siden 

 företog ieg, i förbindelse med nogle undersögelser vedrörende 

 virkningen af kokes og trffikul ved de Kongsberg'ske skaktovns- 

 smeltninger^), en rsekke svovlbestemmelser i gjennemsnitspröver 

 af stivslag fra Kongsberg sölvvferk, fra aarene 1876, 1877, 1878 

 og 1879, (med surstoftbrhold 1:1.39, 1.6.5, 1.47, 1..55 og 1.70, 

 se analyse-serie i Norsk tekn. tidsskr. eller no. 48 i dette ar- 

 bejde). — • Under forudsaetning af, at hele den i slaggen for- 



') I raikroskopiske prteparater af slagger fra enkelte sten-smeltninger 

 (navnlig fra flammeoviis-smeltning) er saadanne temmelig vanlige; de 

 har kugleform, viser metallisk glans, er of te meget store; det er al- 

 tid let at skjönne, at de er at opfatte som mekaniske forureninger. 



^) Disse anvendes sjelden i praxis, idet der i regelen forsmeltes rostede, 

 altsaa staerkt jernoxyd-rige og basiske produkter. 



') Se Norsk teknisk tidsskrift, 188;^. 



